188  A.  D.  VAN  RIEMSDIJK.  LE  PHÉNOMÈNE  DE  l’ÉCLAIR  , ETC. 
dépasser  sans  changer  d’état , on  touche  la  masse  liquide  légère- 
ment avec  l’extrémité  d’un  fil  mince  d’or  pur , l’éclair  se  produit 
instantanément,  et  le  métal  se  fige  ensuite  selon  les  lois  ordi- 
naires de  la  solidification. 
Cette  explication  du  phénomène  de  l’éclair  me  paraît  plus 
conforme  aux  faits  observés  que  l’interprétation  de  M.  Levol 
dans  son  mémoire  de  1845  i),  qui  contient  cependant  beaucoup 
de  faits  intéressant  hautement  l’art  de  l’Essayeur. 
J’ai  étudié  également  l’influence  d’un  certain  nombre  de  métaux 
sur  la  surfusion  de  l’or  coupellé  avec  du  plomb  en  excès.  Il 
n’est  pas  inutile  de  faire  observer  que  l’or  pur  mis  en  fusion 
dans  la  coupelle  sans  addition  de  plomb  n’est  pas  sujet  à la  sur- 
fusion; il  se  solidifie  peu  à peu  sans  produire  l’éclair,  dès  qu’il 
a atteint  par  le  refroidissement  son  vrai  point  de  congélation. 
Les  métaux  que  j’ai  ajoutés  à l’or  pur  sont  les  suivants: 
magnésium 
étain 
iridium  / 
aluminium 
antimoine 
rhodium 
zinc 
arsenic 
ruthénium  ^ 
cadmium 
cuivre 
osmium 
fer 
argent 
osmium-iridium  ^).  ^ 
nickel 
palladium 
bismuth 
platine 
De  ces  divers  métaux,  jusqu’au  platine  inclusivement,  l’addition 
de  quelques  millièmes  ne  nuit  aucunement  à la  production  de 
l’éclair  sur  l’or  coupellé  ou  sur  un  essai  ordinaire , composé  d’or , 
d’argent  et  de  cuivre,  au  titre  de  0,900.  Mais  quand  l’or  et  son 
alliage  avec  le  cuivre  ou  avec  l’argent  cuivreux  contiennent  une 
proportion  plus  ou  moins  forte  de  Ir , Dh , Ru , Os  ou  osmium- 
iridium  , — les  membres  non  malléables  et  réfractaires  aux  acides 
comme  à la  chaleur , du  groupe  du  platine , — ce  mélange  abolit 
entièrement  la  tendance  du  métal , passé  à la  coupelle , à garder 
l’état  liquide  au-dessous  de  son  point  de  fusion  et  à faire  l’éclair 
avant  de  se  solidifier  définitivement. 
Yoici  le  résultat  succinct  d’un  grand  nombre  d’expériences. 
Ann.  chim.  et  phys.  (3)  XV,  p.  55. 
*)  Les  célèbres  fabricants  de  Londres  MM.  Johnson,  Matthey  et  Ci®  m’ont 
procuré  des  échantillons  d’une  grande  pureté  des  métaux  du  groupe  du  platine. 
